MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PDF
Download "MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO"
Gilberto Flores Olivares
1 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 1 AGREGADOS PARA ARGAMASSAS E BETÕES Joana de Sousa Coutinho 1999
3 ÍNDICE 1. INTRODUÇÃO 1 2. AGREGADOS Classificação dos agregados Classificação petrográfica e mineralógica Classificação segundo a densidade Classificação de acordo com a massa volúmica Classificação segundo a baridade Classificação segundo as dimensões das partículas PROPRIEDADES DOS AGREGADOS Granulometria Análise granulométrica Peneiros e suas características Procedimento para obtenção de uma análise granulométrica Curva granulométrica Traçado da curva granulométrica Mistura de agregados Fraccionamento de um agregado Módulo de finura Designação do agregado Peneiros a utilizar futuramente Areias: Representação triangular de Feret; Compacidade Forma das partículas Generalidades Determinação do índice volumétrico A influência da forma na trabalhabilidade do betão Resistência mecânica Determinação da tensão de rotura da rocha originária Ensaios de compressão confinada-esmagamento Ensaio de abrasão e desgaste Ensaios sobre partículas individuais Ensaios comparativos Resistência à humidificação e secagem Resistência à congelação 52 I
4 3.6 - Propriedades térmicas Ligação pasta de cimento/agregado Introdução Avaliação da resistência pasta de cimento/agregado Reacções expansivas entre o cimento e o agregado Reacção dos álcalis do cimento com a sílica reactiva Reacção dos álcalis com os carbonatos do agregado Reacção dos sulfatos com o agregado Substâncias perniciosas Classificação Impurezas de origem orgânica Sais minerais Partículas finas Partículas individualizadas, moles, leves e friáveis Ensaios sobre agregados Determinações necessárias para o cálculo da composição do betão Massa volúmica e absorção Baridade Humidade e teor de água Correcção da água de amassadura devido à humidade do agregado OBTENÇÃO DE AGREGADOS A PARTIR DA PEDREIRA Introdução Da pedreira ao agregado Extracção da rocha Taqueio Transporte Fragmentação Britadores Granuladores Transporte entre britadores e granuladores Peneiração Lavagem Armazenamento AMOSTRAGEM 121 II
5 5.1 - Amostra representativa e plano de amostragem Constituição da amostra em bruto Métodos de redução de uma amostra Redutor de amostras rotativo Separador Método de esquartelamento Método de fraccionamento com pá 131 REFERÊNCIAS 132 III
7 AGREGADOS PARA ARGAMASSAS E BETÕES 1. INTRODUÇÃO O betão é um material constituído pela mistura, devidamente proporcionada, de pedras e areia, com um ligante hidráulico, água, e, eventualmente, adjuvantes. O ligante reage com a água endurecendo e a mistura adquire coesão e resistência que lhe permite servir como material de construção. O betão é um material de construção de custo comparativamente reduzido cuja produção e uso tem vindo a crescer em todos os tipos de obras, a nível mundial. Mesmo em estruturas onde outros materiais de construção são usados como materiais estruturais, tais como o aço ou a madeira, o betão também pode ser imprescindível, por exemplo, nas fundações. As propriedades do betão endurecido são muito importantes e dependem de variadíssimos factores. No entanto, ao contrário da maioria dos materiais estruturais, que são fornecidos pela fábrica já prontos a serem utilizados nas construções, a produção, transporte, colocação e compactação do betão são da responsabilidade dos técnicos de engenharia civil. Também é de referir que as propriedades do betão endurecido não são estáticas e vão evoluindo ao longo do tempo. Por exemplo, cerca de 50 a 60% da resistência final desenvolve-se nos primeiros 7 dias, 80 a 85% em 28 dias e mesmo ao fim de 30 anos de idade do betão, têm-se verificado aumentos mensuráveis de resistência (Figura1). 1
8 Resistência à compressão MPa A 2A 3A 4A 5A 10A Idade (Anos) Figura 1 Variação da resistência à compressão de cubos de 20 cm de aresta (usados até a NP ENV 206 entrar em vigor), de betão com razão água/cimento igual a 0.50 e agregado rolado com dimensão máxima de 50 mm, conservados em ambiente húmido a 20ºC ±2ºC (adaptado de Coutinho, 1974). Os constituintes do betão são: - ligante (cimento ou cimento e adições) - água - agregados e, eventualmente, - adjuvantes Os agregados ocupam em geral 70-80% do volume do betão isto é, cerca de ¾ do volume total! Por exemplo, 1 metro cúbico de betão poderá ter a seguinte composição: kg de cimento (corresponde a cerca de 100 litros do volume do betão), litros de água e, portanto, ter-se-á cerca de litros de agregado. A presa e o endurecimento do betão ocorrem devido a uma série de reacções químicas entre o ligante e a água a que se dá o nome de hidratação. 2
9 Figura 2- Central de betão: a importância dos agregados que ocupam 70 a 80% do volume do betão. 2. AGREGADOS O uso de, apenas, da pasta de cimento (cimento e água) endurecida como material de construção, seria possível devido à sua resistência mas, com duas grandes desvantagens: - instabilidade dimensional (fluência elevada e retracção elevada); - custo elevado (o cimento é um material caro cerca de 20$00/kg (1999), pois a sua produção envolve consumos elevados de energia). Estas desvantagens podem ser ultrapassadas, ou, pelo menos minimizadas acrescentando agregados à pasta de cimento isto é, usando BETÃO. O objectivo deve ser o uso da maior quantidade possível de agregados tal que as suas partículas sejam aglomeradas pela pasta de cimento, ou seja, deve ser utilizado agregado com partículas da maior dimensão possível compatível com as condições da obra, com granulometria desde a areia fina ao agregado grosso de modo a minimizar o conteúdo de vazios na mistura de agregados como também a quantidade de pasta de cimento necessária. Assim, a mistura de agregados deve ter a maior compacidade possível o que, em geral, conduz a um volume de 70 a 80% do volume total do betão. O agregado é constituído por partículas, sobretudo de rochas, ou por partículas provenientes de depósitos arenosos ou ainda, por partículas artificiais especificamente 3
10 fabricadas para o emprego em betão ou ainda por partículas obtidas por reciclagem de determinados materiais, de dimensões que variam geralmente entre cerca de 0,1 mm e 20 cm e estão dispersas pela pasta de cimento, sendo necessário tomar em conta que as características do agregado afectam profundamente o comportamento do betão. Até há pouco tempo utilizava-se entre nós o termo "inerte", mas as partículas de rochas que o constituem não são realmente inactivos, na medida em que as suas propriedades físicas, térmicas e por vezes químicas afectam o desempenho do betão com elas fabricadas (Neville, 1995), isto é, as partículas de agregado podem, em certas condições, reagir com a matriz cimentícia do betão (Bertolini et Pedefferi, 1995). Aliás na versão portuguesa da Pré-Norma Europeia ENV 206 (1990), "Betão, comportamento, produção, colocação e critérios de conformidade" - NP ENV 206 (1993), ainda é utilizado o termo inerte em vez de AGREGADO que é definido como sendo: Material constituído por substâncias naturais ou artificiais, britadas ou não, com partículas de tamanho e forma adequados para o fabrico de betão. As propriedades mais importantes exigidas a um agregado para produzir betão são de natureza geométrica, física e química tais que apresentem: 1 adequada forma e dimensões proporcionadas (granulometria), segundo determinadas regras; 2 adequada resistência às forças; 3 adequadas propriedades térmicas; 4 adequadas propriedades químicas relativamente ao ligante e às acções exteriores; 5 isenção de substâncias prejudiciais. A melhor informação que se pode obter sobre a qualidade de um agregado é a observação do comportamento do betão produzido com esse agregado e, em última análise ou casos de dúvida, os agregados devem ser julgados a partir das propriedades do betão que com eles se confecciona e não exclusivamente a partir de resultados de diversos ensaios que dão indicações sobre a qualidade do agregado permitindo apenas prever o seu comportamento no betão. 4
11 De facto, se um dado agregado submetido aos diversos ensaios apresenta todas as propriedades adequadas então é sempre possível produzir um betão de qualidade com esse agregado. É de referir que se tem verificado que um agregado aparentemente inadequado relativamente a uma ou outra propriedade poderá conduzir a um betão de boa qualidade. Por exemplo o agregado proveniente de uma rocha que resiste mal a ciclos de gelo/degelo (rocha geladiça) poderá ter um comportamento satisfatório no betão sobretudo se as partículas desse agregado estiverem bem envolvidas por pasta de cimento hidratada de baixa permeabilidade. No entanto é pouco provável que um agregado considerado inadequado relativamente a mais do que uma propriedade venha a constituir um betão de qualidade satisfatória pelo que se justifica proceder a ensaios apenas ao agregado no sentido de prever a possibilidade do seu emprego em betão (Neville, 1995) Classificação dos agregados Os agregados podem ser de origem natural, como os agregados naturais (por exemplo as areias, os godos) ou os agregados obtidos por britagem de materiais naturais (por exemplo as britas, areias britadas). Existem também agregados artificiais que são obtidos industrialmente com vista à produção do betão com determinadas propriedades, por exemplo a argila ou xisto expandidos (betão leve). Outros constituintes empregues no fabrico de betão são subprodutos industriais, tais como as cinzas volantes, obtidas por combustão do carvão nas centrais térmicas, as escórias de alto forno, subproduto do fabrico do aço, subprodutos da indústria corticeira e ainda outros produtos como poliestireno expandido. Mais recentemente tem-se utilizado agregados obtidos por reciclagem de materiais, como materiais obtidos por trituração de betão endurecido, por exemplo escombros ( Sampaio, ; Sampaio, ) Classificação petrográfica e mineralógica Relativamente aos agregados de origem natural podem ser classificados sob o ponto de vista petrográfico de acordo com a rocha que lhes deu origem e assim ter-se-á agregados ígneos, sedimentares e metamórficos. 5
12 Rochas ígneas ou magmáticas são aquelas que se formaram por arrefecimento de massas em fusão ígnea provenientes das regiões profundas da terra. O seu componente principal é em geral a sílica e são constituídas por matéria cristalina e/ou amorfa de acordo com a velocidade de arrefecimento. Quimicamente são as rochas mais reactivas. Exemplo: granito, basalto. Rochas sedimentares são rochas resultantes de acumulação de detritos provenientes de rochas pré-existentes que sofreram, em geral, um processo de desagregação, transporte, sedimentação e diagénese. As rochas sedimentares aparecem estratificadas em camadas resultantes da sedimentação dos detritos transportados, em geral, por água (oceanos, rios, torrentes, etc.) e por vezes por ventos ou glaciares. Exemplo: areia, silte, xisto argiloso. Rochas metamórficas são rochas resultantes de rochas pré-existentes que sofreram modificações na sua textura, estrutura e composição devido à variação das condições físicas (temperatura e pressão) e químicas. Exemplo: mármore, xisto metamórfico, gneisse. Como em todos estes grupos existem agregados inadequados para o uso no betão, a classificação petrográfica não permite distinguir as suas qualidades. Todavia poder-seá, quase sempre, prever que muitas rochas metamórficas xistosas não dão agregados apropriados pois devido à xistosidade, mostram resistências muito díspares conforme a direcção, produzindo agregados lamelares e com acentuadas propriedades direccionais e também poderão ser eventualmente reactivos com os álcalis. No Quadro 1 apresentam-se algumas características físicas e mecânicas das rochas mais utilizadas como agregados em betão. 6
13 Quadro 1 - Algumas características físicas e mecânicas de algumas rochas (adaptado de Bertolini e Pedefferi, 1995) Rocha Densidade aparente Porosidade aparente Resist. à compressão Módulo de elasticidade Resist. à abrasão g(cm 3 ) -1 % vol. MPa GPa * Rochas ígneas: Granito e sienito Diorito e gabro Pórfiro ácido Basalto Pedra-pomes Tufo vulcânico Rochas sedimentares: Calcário mole Calcário compacto Dolomite Travertino Rochas metamórficas Gneisse Xisto metamórfico Mármore Quartzito * - Volume de material gasto por abrasão em relação ao volume gasto no granito. Já a classificação dos minerais constituintes das rochas poderá dar indicações sobre as propriedades do agregado, mas não permite prever o seu comportamento no betão pois a presença de dado mineral no agregado pode não ser sempre desejável e apenas existem alguns minerais que decididamente são sempre indesejáveis tais como: - sulfuretos, gesso, anidrite - óxidos de ferro - minerais argilosos. De um modo geral são indesejáveis: - sílica, em forma de opala, calcedónia, tridimite ou cristalobite - certos calcários dolomíticos - feldspatos potássicos, sódicos ou calco-sódicos alterados (caulinos) ou em vias de alteração (caulinizados). 7
14 Mas estes 3 grupos de minerais poderão ser adequados se o cimento não contiver álcalis e se não houver contacto com sulfatos. Os minerais que não causam problemas são a calcite e os minerais siliciosos (excluindo os feldspatos alterados ou em vias de alteração). Estes minerais benéficos originam aderências à pasta de cimento através de ligações químicas de carácter primário devido à reactividade entre as suas superfícies e os componentes hidratados do cimento. Outros minerais conduzem a ligações de carácter secundário como calcários, dolomites, ortose, quartzo (por ordem decrescente) e até à ausência de ligações como no caso da anidrite e da mica (Coutinho, 1988) Classificação segundo a densidade Classificação de acordo com a massa volúmica forma: Conforme a massa volúmica ( γ ) do agregado a classificação é feita da seguinte Agregados leves Agregados com γ normal Agregados pesados < 2000 kg/m a 3000 kg/m 3 > 3000 kg/m 3 Nota: Massa volúmica, γ: massa por unidade de volume real do agregado. Agregados de massa volúmica normal Os agregados mais utilizados são de massa volúmica normal como as areias, os obtidos de rochas ígneas tais como os granitos ou basaltos ou de rochas sedimentares mais resistentes tais como arenitos e calcários. Os betões, obtidos com estes agregados para razões de água/ligante usuais, terão massas volúmicas semelhantes dependendo da composição de cada um ( kg/m 3 ) e correspondem a betões comuns. Agregados leves Os agregados leves são usados para fabrico do betão leve com o fim de diminuir o peso próprio em determinadas estruturas e com a vantagem de permitir um melhor isolamento térmico relativamente a um betão comum. A redução da massa volúmica é devida à existência de vacúolos no próprio agregado. Estes vacúolos aparecem naturalmente, por exemplo, na pedra-pomes que 8
15 corresponde a uma rocha vulcânica (utilizada como agregado leve desde o tempo dos Romanos). Hoje fabricam-se agregados leves por diversos processos tais como, por exemplo: - argilas ou xistos expandidos, obtidos por aquecimento de determinados rochas destes tipos. - escória de alto forno expandida, obtida por injecção de água, vapor de água e ar comprimido na escória fundida de alto forno (a escória é um subproduto do fabrico do aço de alto forno). - granulado de cortiça. A maior desvantagem da utilização de agregados leves é conduzirem a betões de menor resistência. A qualidade e propriedades de cada agregado leve são muito variáveis pelo que tem como efeito relações diferentes de resistência com a massa volúmica como se observa na Figura 3. Cinzas volantes sinterizadas Xisto expandido Argila expandida Pedra pomes Escórias expandidas Figura 3 Variação da resistência à compressão de betões em função da massa volúmica de agregados leves (adaptado de Construction Materials,1994). Agregados pesados Quando é necessário utilizar betão de massa volúmica elevada, por exemplo para protecção de radiações, utilizam-se agregados pesados, por exemplo obtido da barite (sulfato de bário), magnetite ou escórias, com os quais é possível produzir betões de massa volúmica na gama dos kg/m 3. 9
16 Classificação segundo a baridade A baridade ( δ ) de um agregado é definida como a massa por unidade de volume do agregado contida num recipiente, isto é, o volume inclui os espaços entre as partículas do agregado e entre as partículas e o recipiente (é um volume "aparente" maior que o volume real que as partículas ocupam). É evidente que o intervalo granulométrico que compõe o agregado, a forma das partículas e o seu arranjo no recipiente (compacidade) contribuem para o valor da baridade e a classificação segundo a baridade é equivalente à classificação segundo a massa volúmica, como se verifica no Quadro 2. Quadro 2 Classificação do agregado quanto à baridade e principais aplicações do betão com ele fabricado (adaptado e actualizado de Coutinho, 1988) Classificação do agregado Baridade, δ Kg/m 3 Exemplos de agregados Aplicação e designação do betão Ultraleve <300 Polistireno expandido Polistireno expandido peletizado(d=4-5 mm) Vermiculite Com funções estritamente de isolamento térmico e sem funções de resistência Perlite expandida Vidro expandido Leve 300 a 1200 Argila expandida (d=5-20 mm) Xisto expandido Escória de alto forno expandida Cinzas volantes sinterizadas Com funções de isolamento térmico, com funções de resistência (betão estrutural) e diminuição do peso próprio Pedra-pomes Granulado de cortiça (d=5-20 mm) Granulado de cortiça com banho de calda de cimento(d=5-20 mm) Denso (normal) 1200 a a Areia Normal, com função de a 1500 Godo resistência (betão estrutural) Rocha britada Extradenso > 1700 Limonite Magnetite Barite Com funções de protecção contra as radiações atómicas e com funções resistentes Classificação segundo a dimensão das partículas Na classificação segundo o ponto de vista das dimensões, o agregado que fica retido no peneiro com malha de 5 mm de abertura é designado por agregado grosso, que pode ser godo quando é de origem sedimentar, rolado (calhau ou seixo) ou por brita quando é partido artificialmente (britado). O agregado com dimensões inferiores a 5 mm é designado por areia, rolada quando natural de origem sedimentar e britada quando obtida por fractura artificial. 10
17 # 5 mm areia britada por britagem BRITA Areia AGREGADO GROSSO Areia rolada natural GODO #<5 mm # 5 mm #> 5 mm Abertura da malha (#) A combinação mais usada no fabrico do betão é a brita e areia rolada. 3. PROPRIEDADES DOS AGREGADOS Para além da massa volúmica dos agregados que influencia, como referido, a do betão, as propriedades dos agregados com maior repercussão no comportamento do betão fresco ou endurecido são: - granulometria - formas das partículas - porosidade - absorção - elasticidade - resistência mecânica e - características da superfície das partículas que afectam a aderência à pasta de cimento endurecida. É importante que o betão fresco seja trabalhável, isto é, que possa ser rápida mas eficientemente amassado para que se obtenha uma distribuição uniforme dos vários constituintes na mistura e que seguidamente o betão seja colocado, compactado e acabado sem demasiadas bolhas de ar ou água, nem outras cavidades. Por outro lado, o betão fresco deve ser suficientemente coeso de tal modo que a amassadura, colocação, compactação e acabamento decorram sem segregação dos constituintes tal como exsudação de água. Os agregados tem a maior influência sobre a trabalhabilidade do betão segundo dois principais aspectos: 1 - Modificação das propriedades reológicas, sobretudo relacionada com a granulometria e forma das partículas do agregado. 2 - Influência do conteúdo de água lubrificante necessária para se obter a trabalhabilidade desejada, que é função das características das partículas assim como da capacidade de absorção destas. 11
18 3.1. Granulometria A distribuição das partículas de um dado agregado segundo as dimensões dessas partículas é designado por granulometria e tem uma enorme influência sobre as propriedades do betão, particularmente no que se refere à compacidade e à trabalhabilidade (maior ou menor facilidade com que o betão é amassado, transportado, colocado, compactado e acabado e a menor ou maior facilidade de segregação durante essas operações). Se a granulometria é contínua (partículas distribuídas uniformemente por todas as dimensões da mais pequena à maior) e se as partículas tem uma forma adequada, é possível obter-se betão muito compacto e resistente para uma dosagem mínima de cimento reduzindo, paralelamente, o risco de segregação (Lea, 1998). De facto variações de: - dimensão máxima (D) do agregado; - razão entre agregado grosso e fino (areia) e - conteúdo de finos influenciam a quantidade de água necessária e, portanto, a trabalhabilidade. Em geral, é a superfície específica (a razão entre a superfície total e o volume das partículas) de um agregado que determina a quantidade de água necessária para molhar e lubrificar a mistura. (Quanto maior a dimensão das partículas menor a superfície específica). De facto, para agregados de dimensão entre 150 microns e cerca de 40 milímetros, se a dimensão máxima do agregado aumenta será necessário menos água para a mesma trabalhabilidade, (aumento da resistência do betão) ou então, se se mantiver a quantidade de água, a trabalhabilidade será maior. Para agregados de dimensão superior a cerca de 40 milímetros aquela relação simples não se traduz da mesma forma. 12
19 Na realidade estudos experimentais demonstram que o emprego de um agregado grosso com dimensão máxima maior reduz a resistência do betão em betões com as mesmas quantidades dos restantes componentes. Esta redução é mais significativa em betões com razão água/cimento reduzida e para agregados de dimensão superior a cerca de 40 milímetros Figura 4. De facto, o agregado de maior dimensão, embora tenha uma superfície de aderência menor relativamente ao agregado mais pequeno em betões com as mesmas quantidades dos restantes componentes, leva a que se forme uma zona de transição muito menos resistente, sendo este efeito ainda mais evidente em betões de baixa razão água/cimento (Construction Materials, 1994). Portanto nestes casos, para uma dada razão água/cimento a resistência diminui com o aumento da dimensão máxima do agregado. Para partículas finas, isto é, de dimensão inferior a 150 microns em que a superfície específica é grande, não é necessário uma quantidade de água proporcionalmente grande, na medida em que estas partículas parecem exibir efeitos de lubrificação sem estarem completamente molhadas. A influência da granulometria e conteúdo de finos na trabalhabilidade, varia com a dosagem de cimento. Em geral a influência da granulometria diminui com o aumento da dosagem de cimento enquanto que o aumento de finos pode afectar a coesão da mistura, isto é, pode haver perigo de segregação (Lea, 1998). Em relação à quantidade de agregado usado num betão, se esta for aumentada mantendo a razão água/ligante constante, então a resistência será ligeiramente superior - Figura 5. Este efeito é considerado válido apenas se a quantidade de pasta é ainda suficiente para preencher os vazios do conjunto agregado grosso/fino permitindo uma consolidação completa do betão. Isto é, na prática, verifica-se um limite máximo da quantidade de agregado a utilizar no betão (Construction Materials, 1994). 13
20 Figura 4 - O efeito de D-máxima dimensão do agregado grosso e da razão água/cimento na resistência do betão (Construction Materials, 1994). Figura 5 - O efeito da quantidade de agregado e da razão água/cimento na resistência do betão (Construction Materials, 1994) Análise granulométrica A análise granulométrica de um agregado consiste simplesmente em separar uma amostra desse agregado em fracções, cada uma contendo partículas com dimensões entre limites correspondentes às aberturas dos correspondentes peneiros (Neville, 1995). 14
21 Ora uma partícula tem várias dimensões que dependem da sua forma, pelo que do ponto de vista granulométrico, a dimensão de uma partícula é definida pela abertura da malha, com forma determinada, através da qual ela passa, ficando retida numa malha idêntica de menor abertura. A dimensão assim determinada exige que se definam dois parâmetros: a) forma de abertura da malha (quadrada, circular, etc.). b) diferença entre as aberturas de duas malhas consecutivas. Qualquer destas condições leva à normalização da forma da abertura e da série a que devem obedecer. Na prática, a análise granulométrica é realizada agitando o agregado através de uma série de peneiros, arranjados por ordem tal que os de malha mais larga estejam na parte superior e os de malha mais apertada na inferior, pesando-se o material retido em cada peneiro - Figuras 6 e 7. Figura 6 - Colocação do agregado num conjunto de peneiros (ACI, 1978). Conhecendo a massa inicial da amostra, facilmente se calcula a percentagem da massa dos resíduos em cada peneiro, que são partículas com a mesma dimensão granulométrica. 15
22 Figura 7 - Resultado da operação de peneiração (ACI, 1978). Este modo de proceder pressupõe que todas as partículas têm a mesma massa volúmica. Se não tiverem, as proporções terão de ser calculadas em volume, calculando o quociente do volume de cada fracção pelo volume total das partículas da amostra. A massa volúmica que aqui intervém é, a massa volúmica, γ i, correspondente à superfície envolvente da partícula (Coutinho, 1988) Peneiros e suas características A malha dos peneiros que se usam para agregados para argamassas e betões é geralmente de forma quadrada (Neville, 1995), sendo as aberturas das malhas dos peneiros normalizadas em cada país. No EUA a série total de aberturas, usada sobretudo em trabalhos de investigação, tem malha quadrada e as aberturas de malha consecutivas estão em progressão geométrica de razão 4 2 = começando na malha de mm (nº 400) e terminando na de mm. Na prática, tanto na norma americana (ASTM E11-87), como na inglesa (BS410: 1986) e para efeitos de análise granulométrica dos agregados para fabrico de argamassa e betões apenas foram consideradas parte das aberturas daquela série genericamente de acordo com a série de peneiros R40/3 da ISO. Portanto nem todas as aberturas assim consideradas constituem uma progressão geométrica e por 16
23 exemplo a norma inglesa BS 410:1986 ainda acrescenta alguns peneiros da série R20/3 da ISO. Nota: ASTM American Society for Testing Materials BS British Standard ISO International Standards Organization Na norma americana (ASTM E11-87) os peneiros mais grossos até à abertura de 5 mm são designados pelo dimensão da abertura em polegadas (por exemplo: 3/8"; ½") e os peneiros de abertura inferior a 5 mm já são designados pelo número de malhas por polegada linear. Assim o peneiro nº 30 tem 30 aberturas por polegada linear ou 30 x 30 por polegada quadrada. Sabendo-se o diâmetro do fio que compõe a rede do peneiro é possível determinar a abertura. O peneiro nº 4 (4,76 mm de abertura) é o peneiro que convencionalmente separa o agregado grosso do agregado fino (areia). Da série completa dos peneiros da norma americana podem-se destacar os peneiros cujas aberturas formam uma série geométrica de razão 2, começando no peneiro nº 200 (0.075 mm de abertura) e que constituem a designada por série principal. Para maior precisão nas análises granulométricas de agregados grossos intercalam-se os peneiros de 4", 2", 1", ½", e ¼", conjunto de peneiros a que se designa por série secundária. É o conjunto de peneiros: - da série principal da série ASTM até ao peneiro de 3 polegadas, - da série secundária da série ASTM e ainda - os peneiros de abertura nominais de 200 mm e 150 mm (que não figuram na norma americana ASTM E11-87) escolhidos na série R40 dos Números Normais de acordo com a Norma Internacional ISO 3 (R40/3) e a Norma Portuguesa NP 1458, que formam a série referida na NP 1379, INERTES PARA ARGAMASSAS E BETÕES. Análise granulométrica, Quadro 3. Note-se que os peneiros da série ASTM são designados por aberturas (nominais) ligeiramente diferentes das reais. Por exemplo o peneiro designado na NP 1379 por 75.0 mm, de facto, corresponde a uma abertura real de 76.1 mm (3 polegadas). 17
24 3/16"= Quadro 3 Série de peneiros ASTM e NP ASTM NP 1379 Série principal Série secundária Abertura Designação polegada mm polegada mm mm mm *200 *200 *150 *150 4" " " ½" " ¾" ½" /8" ¼" nº nº nº nº nº nº nº Agregado grosso Agregado fino (Areia) * Escolhido da série R40/3 (ISO) e NP Procedimento para obtenção de uma análise granulométrica A análise granulométrica de um agregado, assim como outras determinações a fazer, devem ser realizadas, cada uma, sobre uma amostra representativa das propriedades do lote de agregado. A amostra em bruto, constituída a partir de porções recolhidas segundo determinadas regras (plano de amostragem) a partir de um lote de agregado, deverá ser seca e, se necessário, reduzida a uma amostra mais pequena, de modo a se obter uma quantidade adequada para peneiração, de acordo com a sua dimensão máxima e baridade. 18